text: 釤化合物是鑭系金屬釤形成的化合物，在這些化合物中，釤一般顯+3價，如SmCl3、Sm(NO3)3、Sm(C2O4)3等；+2價的釤是已知的，比如SmCl2、SmI2等。氧化物.釤最穩定的氧化物為三氧化二釤Sm2O3。正如許多其他的釤化合物，它存在於幾個結晶相。而三角形是從熔體​​緩慢冷卻得到的。Sm2O3的熔點相當高產生Sm2O3結晶的單斜晶的對稱晶體，晶體為筒狀的晶柱約數釐米長，直徑大約一釐米。當晶柱是純淨的時候為透明，否則則為橙色。加熱三角形的Sm2O3至1900℃，可將它轉換到更穩定的單斜晶相。釤是少數可以形成一氧化物SmO的鑭系元素之一。在升高的溫度和高於50千巴的壓力下，Sm2O3的減少能得到有光澤的金黃色的化合物，降低的壓力導致一個不完整的反應中得到。SmO有巖鹽立方晶格結構。硫屬化合物.釤形成三價的硫化物，硒化物，碲化物。也被稱為二價硫族化合物，SmS，SMSE和SMTE為立方巖鹽晶體結構。它們處於顯著狀態為在室溫下提高壓力從半導體轉換到金屬態。由於過渡是連續且發生在20-30千巴在SMSE和SMTE，在SmS只需要6.5千巴。這種效應會使SmS的顏色從黑色變成金黃色，其晶體薄膜被劃傷或拋光。過渡不改變晶格的對稱性，但結晶體積會急劇下降，顯示當壓力下降，SmS返回到半導體狀態時的遲滯。鹵化物.金屬釤與所有的鹵素反應，形成三鹵化反應：2 Sm (s) + 3 X2 (g) → 2 SmX3 (s) 它們與釤、鋰或鈉金屬在高溫進行還原反應而產生的二鹵化物。可以透過加熱 SmI3，或在室溫下金屬與無水四氫呋喃中1,2-二碘乙烷反應製備而成：Sm (s) + ICH2-CH2I → SmI2 + CH2=CH2除了二鹵化物，還原反應也產生大量有明顯晶體結構的非化學計量的鹵化釤，如Sm14F33、Sm3F7、Sm27F64、Sm11Br24、Sm5Br11 和 Sm6Br13。釤鹵化物改變其晶體結構，一個型別的鹵原子取代另一個，對大多數元素也有類似反應。硼化物.在真空中，釤和氧化硼的燒結粉末含有幾個釤硼化物相，混合比例可以控制它們的體積比。依賴於不同的熔點/ 結晶溫度SMB 和低溫1140和1240°C之間穩定其增長。溫度上升使SMB6優先形成。六硼化釤.六硼化釤是一個典型的中間價化合物，其中Sm2+和Sm3+的比率為三比七。它屬於一種近藤絕緣體，在高溫下，它的屬性是典型的近藤金屬，強電子散射使其具有金屬導電性，而在低溫下，它表現為具有窄約4-14毫電子伏特帶隙的非磁性的絕緣層。SmB6伴隨著由熱導率急劇增加使冷卻引起的金屬-絕緣體轉變，峰值在約15 K，增加的原因是電子低溫下無助於熱導率，使佔主導地位的電子濃度的減少降低電子-聲子散射率。一項新的研究指出，它可能是一個拓撲絕緣體。其他無機化合物.釤碳化物是在惰性氣氛中透過熔化金屬石墨的混合物製備而來。合成後它們在空氣中不穩定，需在惰性氣體下進行研究。釤monophosphide SMP是為1.10電子伏特帶隙的半導體，和矽相同，且矽為高導電性的n-型半導體。它可以在1100℃下熱處理含有磷和釤的混合粉末的真空石英安瓿製備而來。磷在高溫下具有高揮發性，有可能發生爆炸，所以加熱速率要保持在低於1℃/分鐘。類似的程式被採用在SMAS的monarsenide，但合成溫度高於1800℃。很多結晶性二元化合物是釤和一個14、15或16族的元素X形成，其中X是矽、鍺、錫、鉛、銻或碲，它也可以形成多元合金。它們都從何相應元素的混合粉末熱處理製備而來。所得到的化合物是許多非化學計量的，有標稱組合物的SmaXb ，其中b / a的比率變化範圍在0.5和3之間。有機金屬化合物.釤可以形成環戊二烯配合物，其氯化物和也是已知的。它們可由三氯化釤與四氫呋喃中的NaC5H5反應製備來。和大多數其它鑭系元素的環戊二烯相反，在中，一些C5H5彼此環橋形成環的頂點η1或邊緣η2朝向另一個相鄰釤原子，產生聚合鏈。chloroderivative的Sm2Cl具有二聚體結構更精確地表示為(η5- C5H5)2Sm(µ-Cl)2(η5 -C5H5)2。在那裡氯橋可以被更換，例如，碘，氫或氮的原子或CN基團。釤的環戊二烯配合物中C5H5-離子可以被茚陰離子C9H7-或環辛四烯陰離子C8H82-取代，產生或。後者的化合物uranocene具有相似的結構。也有一個二價釤的環戊二烯，Sm中2C5H5的環是不平行的，但傾斜40°。釤的烷基和芳基配合物可在四氫呋喃或乙醚中分解反應得到：其中R=烴基，Me=甲基。
metadata.dataset: erhwenkuo/wikipedia-zhtw
metadata.title: 釤化合物
metadata.url: https://zh.wikipedia.org/wiki?curid=8089557